( 238 ) 

 tanrôt d'un noir uniforme, comme celle d'un crayon de plombagine, tan- 

 tôt elle est criblée de points noirs assez gros, disséminés régulièrement 

 dans la pâte métallique. Ces points noirs sont constitués par un graphite 

 amorphe, dont je nie propose d'étudier les dérivés d'oxydation. 

 » L'analyse, faite par la méthode de M. Boussingault, a donné : 



Expérience I. 



Chauffée 172 heures 

 Non chauffée. dans le vide. 



Carbone coml)iné 2,959 0,895 



Graphite o 2,061 



2,959 2,956 



• Expérience II. 



Chauffée 196 heures 

 Non chauffée. dans le vide. 



Carbone combiné '1,824 i , iSg 



Graphite , o ( ,676 



2,824 2,835 



» La fonte employée est une fonte au bois, marque D. P., qui m'a été 

 obligeamment fournie par la maison Dalifol. Elle contient à peine un on 

 deux millièmes de manganèse. 



» Il me paraît vraisemblable que cette décomposition partielle de la 

 fonte, inverse de la cémentation du fer doux, dépend d'un état d'équilibre 

 qui tend à s'établir entre le carbone, le fer et le carbure de fer, la propor- 

 tion relative de chaciHi de ces corps étant fonction delà température. Depuis 

 longtemps, M. Berthelot a découvert et formulé les lois qui président à 

 beaucoup d'équilibres analogues très nombreux et très importants en 

 Chimie. 



» Celui-ci me paraît offrir quelques particularités intéressantes. D'abord 

 la quantité du graphite mis en liberté, quand la température croît, passe 

 évidemment par un maximum, puisque le carbure de fer primitif serait 

 intégralement régénéré par la fusion. En second lieu, on rencontre ici un 

 phénomène bien rare, peut-être même unique : le dédoublement d'un 

 solide homogène en deux autres corps également solides, et sans aucune 

 tension de vapetn* appréciable à la températiu'e de l'expérience. » 



